Einzelne Mineralien. 



-9- 



zwei Proben ans Alaska schienen 7,8 und 9,4% CuS im Cn 2 S aufgelöst zn 

 enthalten, obgleich die Unreinheit des Kupferglanzes diesen Schluß wenig- 

 sicher macht. 



Die bekannte Umwandlung Cn 2 S rhomb. -^_j=r->- Cu 2 S regulär 

 wurde thermisch bei 91° festgestellt. Grobes Korn der Präparate führt 

 Verzögerung der Umwandlung beim Erhitzen herbei. Auch durch die 

 Unstetigkeit des elektrischen Widerstandes zeigt sich die Umwandlung. 

 Durch Auflösung von CuS im Cu 2 S steigt die Umwandlungstemperatur 

 etwas (bis 93,6° für 6 % Cu S) ; Präparate mit acht oder mehr Prozent 

 Cnprisulfid zeigen aber überhaupt keine Wärmetönung mehr, und eine 

 Umwandlung findet wahrscheinlich nicht mehr statt. Diese auffallende 

 Tatsache bedarf noch der weiteren Erforschung. 



Kristalle von regulärem Cuprosulfid wurden von 125° 

 aufwärts aus Kupfer und Schwefeldampf oder durch die Erhitzung von 

 Kupfersulfid im Vakuum erhalten. Erst oberhalb 250° entstehen meßbare 

 Kristalle, im allgemeinen Kubooktaeder mit parallel den Seiten gestreiften 

 Oktaederflächen und häufiger Zwillingsbildung nach (111). Auch aus 

 Lösungen (Cuprochlorid mit Natriumsulfid bei 250° oder Umkristallisation 

 von Cuprosulfid aus H 2 S-Lösungen bei 200, 170 und 125°) bilden sich 

 reguläre Cu 2 S-Kristalle. 



Natürlicher rhombischer Kupferglanz oder aus regulärem umgewan- 

 deltes, rhombisches Cuprosulfid zeigt nach dem Ätzen mit Säuren Spalt- 

 risse nach der Basis; dem regulären Cuprosulfid oberhalb ca. 100° fehlt 

 diese „Ätzspaltbarkeit". Cuprosulfid mit mehr als 8% CuS besitzt auch 

 bei gewöhnlicher Temperatur keine Ätzspaltbarkeit, weil es ja der regu- 

 lären Modifikation angehört. Reguläres Cuprosulfid weist manchmal eine 

 oktaedrische Teilung auf. Die Ätzspaltbarkeit und die oktaedrische Tei- 

 lung gestatteten keine sicheren Schlüsse auf die Bildungstemperatur der 

 natürlichen Kupferglanze oberhalb oder unterhalb 91°. 



Cuprisulfid (Covellin, Kupferindig) entsteht aus Cupro- 

 sulfid beim Erhitzen in einer Schwefeldampf- (bezw. Schwefelwasserstoff-) 

 atmosphäre von genügendem Dampfdruck, ebenfalls durch die Fällung von 

 Cuprisalzlösungen mit Schwefelwasserstoff. Reiner Kupferindig von Butte, 

 Montana, hat die Dichte ä 2 f = 4,677 — 4,683 ; für künstliches Cuprisulfid 

 von nicht zu feinem Korn wurde 4,665 gefunden ; sehr feinkörnige Prä- 

 parate ergaben noch kleinere Werte, wohl infolge von Lufteinschlüssen. 

 Die künstlichen Cuprisulfidpräparate zeigten immer nur mikroskopische 

 hexagonale Platten. Das Mineral ist durch sehr starke Dispersion von 

 cd ausgezeichnet: « w << 1,0, w Na = 1,45, co Tl = 1,80. Optisch positiv. 



Bei 358° (+ 5°) ist der Dissoziationsdruck des Cuprisulfids ent- 

 sprechend der Gleichung 



4CuS^^->-2Cu 2 S + S 2 



gleich dem Teildruck des Schwefels im Schwefelwasserstoff. Das Gleich- 

 gewicht wurde beiderseitig erreicht. Oberhalb 358° steigt der Dissozia- 

 tionsdruck schnell an, viel schneller als derjenige des Schwefelwasserstoffs. 



